33» 



Bulletin de l'/tcadciiiie liiiiiëriale 



340 



komitlicli als kleine Vertiefungen von ovaler Gestalt 

 mit iiach obeii gekehrter uiul gestreckter Spitze. 



Viele der angefiilirten Eigenscliaften verliert das 

 Eisen, sobald es ûber Kolileiifeuer gegliiht wird. Die 

 auffallende Hixrte nimmt ab und wird 4,5, d. h. das 

 Eisen ritzt Flussspath und wird von Apatit geritzt. 

 Die Briicliigkeit schwindet nicht nur vollstândig, son- 

 dern das Eisen gewinnt die entgegengesetzte Eigen- 

 schaft in sehr hoheni Maasse. Wahrcnd sich friilier 

 dûnne Plâttchen in denFingernverreiben liessen, wird 

 es nun ganz immôglich sie zu zerbrechen; wohl liisst 

 sich das Eisen zerreissen und mit der Scheere wie 

 Bleifolie zerschneiden, brechen aber liisst es sich nicht, 

 selbst wenn nian es zu wiederholten Malen an ein und 

 derselben Stelle hin und wieder biegt und die Falze 

 stark streicht; die Eisenplatte widersteht allen diesen 

 Manipulationen,bei welchen doch selbst Papier bricht. 

 Wird das Eisen im Vacuo, oder in einer von Sauer- 

 stoff freien Atmosphare ausgegliiht, so andert sich 

 auch die Farbe desselben und wird fast so weiss, wie 

 das zu Gefiissen verarbeitete Platin , namentlich auf 

 der Aussenseite , wenn das Eisen auf einer polirten 

 Electrode niedergeschlagen worden. 



Anch in anderer Beziehung anderu sich die Eigen- 

 schaften des Eisens beim Ausgliihen. Das gegliihte 

 Eisen rostet sehr schnell, sowohl an der ijuft, als in 

 ausgekochtem Wasser. Als ich zur Bestimmung des 

 Volumens kleine. Stiicke ausgegliihten Eisens in einer 

 Stopseliîasche mit ausgekochtem Wasser iibergoss, 

 filrbte sich letzteres wahrend des Wâgens mit einer 

 deutlich sichtbaren griinen Farbung. Als unter ganz 

 gleichen Urastanden gegltihtes und ungegltihtes Eisen 

 in Wasser gebracht wurden, zeigte ersteres sich in \ve- 

 nigen Stunden auf der ganzen Oberflâche mit Rost be- 

 deckt, wahrend an dem ungeglûhten Eisen nur wenige 

 Rostflecken bemerkbar wai-en. Wahrend des Rostens 

 findet, wie ich unten zeigen werde, eine Gasabsorption 

 im îiisen statt und wahrscheiulich auch cine Wasser- 

 zersetzung. 



Das gegliihte und ungegliihte Eisen verhalten sich 

 auch elektrisch wesentlich verschieden. Um das Eisen 

 in dieser Beziehung zu untersuchen, bildete ich ein 

 galvanisches Elément aus Atzkalilôsung und zwei Ei- 

 senplatten, von denen die eine gegliiht, die andere 

 ungcgliiht war ; den hiedurch entstehenden Stiom 

 mass ich an einem Wiedeman'schen Galvanometer. 



Zur Yergicichung dientcn noch Kupfer- und Zink- 

 platten, wolche bald zusammen, bald an Stelle der 

 einen oder andern Eisenprobe in die Kalilosung ge- 

 taucht wurden. Bei allen Versucheu hatten die Plat- 

 ten nahezu gleichen Abstand von einander, so dass 

 der Widerstand der Ketten constant war und die 

 Stromstiirken daher den elektromotorischen Kriiften 

 proportional gesetzt werden konnten. Hiebei fand ich 

 fiir verschiedene Combinationen folgende Abweichun- 

 gen des Galvanometers: 



Hier bedeutet f gegliihtes, F ungegliihtes Eisen. So 

 ungentigend dièse Versuche auch sonst scheiuen mô- 

 gen, so geht aus ihnen doch entschieden ein verschie- 

 denes elektromotorisches Verhalten der beiden Eisen- 

 arten hervor, indem das ungegliihte Eisen dem Kupfer 

 niiher steht, als das gegliihte; ausserdera ist bei 

 Anweudung von Atzkalilôsung die elektromotorische 

 Kraft eines Eléments aus gegliilitem und ungegliihtem 

 Eisen anniihernd 20 mal kleiner, als die von Kupfer 

 und Zink in einer eben solchen Losuug. 



Die grosse Veranderung, welche das Eisen beim 

 Ausgliihen in Bezug auf Hârte und Briicliigkeit er- 

 leidet, erinnerte mich an eine ahnliche, wenn auch 

 viêl weniger auffallende, Ànderung des mit Wasser- 

 stoff impriignirten Palladiums, wie ich solche bei der 

 Wiedeiholung der Graham'schen Versuche gefunden 

 batte. Wenn diesc Ânderungen in den Eigenscliaften 

 des Palladiums dem aufgenommenen Wasserstoff zu- 

 zuschreiben sind, so lag es nahe, den ahnUchen Er- 

 scheinungen beim Eisen einen ahulichen Beweggruud 

 unterzulegen. In dieser Voraussetzung unter suchte 

 ich die Menge der, in dem auf galvanischem Wege 

 reducirten Eisen, enthaltenen Gase und fand in der 

 That, dass dieselbeu unter guustigen Umstânden in 

 sehr bedeutender Menge von dem Eisen absorbirt 

 werden, wie die weiter anzufiilirenden Versuche be- 

 weisen werden. 



Um das Volumen der Gase zu messen , welche das 

 unter angefuhrten Umstânden reducirte Eisen enthalt, 

 wurde dasselbe in schmale Streifen gebrochen und in 



